( -79 ) 

 d'où l'on déduit 



Ni sol 4- Tecrist = NiTecrist + 7'-^',55. 



» 6. Tellurure de thallium : TXle. — L'aspect de ce telliirure rappelle 

 assez bien celui de la galène, mais il se ternit assez rapidement à l'air; il se 

 laisse pulvériser très facilement; il renferme : 



Trouvé. Calculé. 



Tl 2o3 75>9i 76,03 



Te 64 28,72 28,97 



TlTe 267 99)63 100,00 



» En le dissolvant dans le brome et l'eau de brome, j'ai obtenu, vers 22°, 



par équivalent : 



-H 79'^--'', 10 +80^01,44 Moy.. +79C''',77 

 Poids de lelluiure employé is^joSio i^''!549 



» On en déduit 



Tlsol. + Tecrist. =T1 Tecrist. 4-6^"', 12. 



» 7. Les tellurures de zinc, de cadmium, de cuivre, de plomb, sontbien 

 connus. Voici les résultats de l'étude calorimétrique de ces composés. 



» i" Tellurure de zinc : ZnTe. — Dissolution dans le brome et l'eau de 

 brome : 



Poids de tellurure employé 2?', 4472 iS'',o09 



Chaleur dégagée par é([uiv. vers 25°. -H 56*^"', 27 +56'^''', 79 Moy.. +56^^', 58 



par suite 



Znsol. + Tecrist. =ZnTecrist. 4- iS'-^'.Gi. 



)) 2" Tellurure de cadmium : CldTe. — Même méthode : 



l^oids de tellurure is'', 1 107 iS"',8665 



Chaleur dégagée par équiv. vers 2r\ -!- 57'^-'',20 -t- 57'^->',o2 Moy.. +57*^*',! i 



1» » 

 OU 



Cd sol. -h Tecrist. =^ CdTe crist. H- 9^"', 98. 

 )) 3" Tellurure de cuivre : Cu^Te. — Même méthode : 



Poids de tellurure iS'',6o85 iS'-,2455 



Chaleur dégagée par équiv. vers 20». 4-C4c-^',i3 +64^"', 75 Moy .. +64'^^', 44 



d'où 



Cu-sol. -H Tecrist. = CirTecrist. + 7'^-''',i5. 



